162 32 



Manganmcllemille indeholder lidt Overskud af virksom Ilt, da det er behandlet med Salmiak- 

 opløsning indtil Produktet ikke afgav mere iManganforilte til denne. 



Roses Angivelse gjælder altsaa saavel for det glødede, som for det vandholdige 

 Manganmellemilte; begge angribes af Salmiak, dog er det sandsynligt, at der herved dannes 

 Manganoverilte og ikke Mangantveilte, som Rose anfører, da det sidstnævnte ogsaa an- 

 gribes af en Salmiakopføsning. 



Henstilles det paa ovennævnte Maade fremstillede Manganmellemiltehydrat, hvis 

 Sammensætning er angivet ved den sidstanførte Analyse, i en Platindigel i Sandbad ved 

 300° — 330 optager det en betydelig Mængde Ilt; 1,0582 Gr., der henstod paa denne Maade 

 i ca. 12 Dage, havde efter denne Tids Forløb antaget en næsten sort Farve og vejede der- 

 efter 1,0826 Gr.; 0,372 Gr. af dette sorte Ilte brugte efter sædvanlig Behandling med Jod- 

 kalium og Saltsyre 51,6 Cc. 2 /io normal svovlundersyrligt Natron, svarende til 11,09 Proo. 

 virksom Ilt; denne Iltmængde svarer til et. Indhold af 60,34 Proc. Manganoverilte; Iltningen 

 er allsaa skredet noget forbi Mn„0 3 og paa Vej til Mn0 2 , hvilket Maal selvfølgeligt vilde 

 være uopnaaeligt, da ren Manganoverilte begynder al afgive sin Ilt ved 210°. .1. Post 1 ) 

 har bragt Ottos Manganmellemiltehydrat til at. oplage saa meget Ilt ved 300°, at det der- 

 efter indeholdt 56,95 Proc. MnO^\ dette stemmer altsaa meget vel med ovenanførte Forsøg, 

 hvor den anvendte Temperatur var noget højere og Absorptionen maaske derfor noget 

 stærkere. 



Den Egenskab at ilte sig højere tilkommer saaledes i høj Grad Manganmellemilte- 

 hydrat, men ogsaa med den naturlige Mangahit Mn 2 2 . 0„B„ lader det sig ved Forsøg 

 vise, at den under visse Omstændigheder optager Ilt, ligesom vi i Naturen finde Pyrolusit- 

 krystaller som Pseudomorphoser efter Manganit. Jeg henstillede finlpulveriseret Manganit 

 paa et Uhrglas i et Kobbertørreskab ved 100°, under daglig liefuglning med destilleret Vand, 

 i 4 Uger; det viste sig derefter, at Stoffet, der oprindeligt indeholdt 9,18 Proc. virksom Ilt, 

 nu indeholdt 9,73 Proc; under Processen var Pulveret stærkt sammensintret og havde an- 

 tagel en mørkere Farve. Under den forenede Indvirkning af Fugtighed og Varme var altsaa 

 Manganitten begyndt sin Omdannelse til Pyrolusit. 



Det følger ogsaa af, hvad her er fremført, at. man ved Fremstilling af Manganilter, 

 der ere lavere end MnO», ad den vaade Vej, aldrig maa tørre det fugtige Ilte ved 100° 

 men altid forst maa anvende Lufttørring, da man i modsat Tilfælde altid faar en noget for 

 høj Iltmængde. Pickering har allerede tidligere bemærket dette, men ikke forfulgt Spørgs- 

 maalct videre. 



Jeg er nu naaet til Slutningen af dette Afsnit af mine Undersøgelser, der væsentlig 

 have omfattet Manganets Forhold til Jerngruppens Metaller og dets Tilbøjelighed til at op- 



') Se foran. 



